R. Nacken: Über die Mischfähigkeit des Glaserits mit Natriumsulfat. 1021 
Die auf diese Weise gewonnenen einheitlichen Bodenkörper wur- 
den abgesaugt und mit geringen Mengen Wasser und Alkohol von 
der Mutterlauge befreit. Ihr Kaliumgehalt wurde nach der Platin- 
chlorid- und Perchloratmethode bestimmt. 
Es zeigte sich besonders deutlich an dem neben Kaliumsulfat be- 
ständigen Bodenkörper, daß die Änderung des frei in der Lösung be- 
findlichen Mischkristalls nicht durch Beimengung von neu kristalli- 
siertem Kaliumsulfat hervorgerufen wurde, da der Maximalwert von 
35.3 Prozent Kalium niemals überschritten wurde. Die Analysen er- 
gaben nämlich in den beim Schütteln mit Kaliumsulfat erhaltenen 
Kristallen 
bei 34° . . ... 35.35 35.1 Gewichtsprozente Kalium, 
> 000 2. 20 35.0 San! » » 
(Vgl. Fig. 2, Punkt 5 und 4.) 
Hieraus folgt, daß bei 60° und 34° ein Mischkristall mit etwa 
70 Prozent K,SO, neben reinem Kaliumsulfat nicht bestandfähig ist, son- 
dern diese Komponente bis zu einem von der Temperatur unabhängi- 
gen Maximalwert bindet, welcher der Verbindung Na,SO,-3K,SO, 
mit 35.28 Prozent Kalium entspricht. 
Im Gegensatz hierzu ändert sich die Zusammensetzung des neben 
reinem Natriumsulfat stabilen Bodenkörpers mit der Temperatur sehr, 
denn es ergaben sich: 
bei 34° .... 31.2; 31.5 Gewichtsprozente Kalium, 
BE DOFELN 209 27:85.8218,0 » » 
(Vgl. Fig. 2, Punkt 2 und 1.) 
Auch hier wird ein bestimmter Maximalgehalt an Natrium- 
sulfat nicht überschritten, so daß die Änderung nicht durch neu kri- 
stallisiertes Natriumsulfat hervorgerufen sein kann. Es haben sich also 
gesättigte Mischkristalle gebildet, die bei 34° C 69.5 Prozent, 
bei 60° C 62.1 Prozent K,SO, enthalten. Der letztere Wert stimmt 
mit dem von J. H. van'r Horr zu 61.8 ermittelten gut überein. 
In Fig. 2 entspricht der Punkt 3 einem ebenfalls von J.H.van'r Horr 
ermittelten Werte für 25°. Die Punkte ı, 2, 3 lassen sich mit dem 
Stück XM der Entmischungskurve durch MP verbinden, während 4 
und 5 auf der Vertikalen GQ liegen. Der Schnittpunkt P beider Kur- 
ven würde bei etwa 10° liegen. Von hier ab müßte daher Glaserit 
allein bestandfähig sein. Demgemäß ist das 'Temperatur-Konzentra- 
tionsdiagramm durch ein Gebiet m zu ergänzen, in dem Gemenge 
aus rhombischem Natriumsulfat und Glaserit stabil sind. 
